﻿54 



Stalls auf die Form der Interferenzfiguren, sowie eines Einflusses 

 der Lage des Krystalls während seines Wachsthums. 



Keinen Einfluss dagegen zeigten die unregelmässige Ver- 

 wachsung nicht paralleler Individuen und die Flüssigkeits- 

 einschlüsse. Auch die Constatirung des Vorhandenseins von 

 isotropen Theilen neben doppeltbrechenden innerhalb eines und 

 desselben Krystalls war im Hinblick auf die bisherigen Erklärungs- 

 versuche dieser Erscheinungen von Wichtigkeit. 



Durch die Gesammtheit der nachstehend mitgetheilten Be- 

 obachtungen, und besonders durch die Entdeckung einer Inter- 

 ferenzfigur in parallelem Licht bei hexaedrischen Platten von 

 salpetersaurem Blei ähnlich den Figuren in rasch gekühlten 

 Gläsern haben die Ansichten von Marbach und von Keusch, 

 dass die Ursache dieser Polarisationserscheinungen in inneren 

 Spannungen des Krystalls zu suchen sei, eine weitere Stütze 

 erhalten. 



1. Beobachtungs-Methode. 



Die Beobachtungen wurden, soweit dies anging, direct an 

 ganzen Krystallen angestellt, im Übrigen an Platten von sehr 

 verschiedener Dicke, die in krystallographisch orientirter Richtung 

 aus den Krystallen geschliffen wurden. Als Nachweis der 

 Doppelbrechung diente wie gewöhnlich die Einwirkung des Kry- 

 stalls auf paralleles polarisirtes Licht. Die bereits bei gekreuzten 

 Nicols meist hinreichend deutlich auftretenden Erscheinungen 

 werden noch frappanter durch Einschaltung eines Gypsblättchens, 

 welches dem Gesichtsfeld einen empfindlichen Farbenton ertheilt, 

 der durch die isotropen Stellen des Krystalls nicht geändert, 

 durch die doppeltbrechenden dagegen leicht in andere Farben über- 

 geführt wird. Am entsprechendsten fand ich ein Gypsblättchen 

 vom Roth der ersten Ordnung. Dieser Ton steigt, wenn der 

 Gangunterschied der interferirenden Strahlen gewachsen ist, durch 

 Violett in Blau, er fällt durch Orange in Hellgelb, wenn der 

 Gangunterschied abgenommen hat. Das Gypsblättchen wird in 

 der Lage benutzt, dass es auf das Maximum der Intensität seiner 

 Färbung eingestellt ist; diese Lage wird bekanntlich erreicht, 

 wenn man seine Elasticitätsaxen mit den Nicolhauptschnitten 

 einen Winkel von 45° machen lässt. Mit dem Gypsblättchen 



